Kajian Eksperimental Sifat Mekanik Panel Cross Laminated Timber Kayu Sengon dan Kayu Jabon
IRFAN NAUFAL ABDURRAHMAN, HERU JUHDI GULTOM,

## ERMA DESMALIANA
Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional, Bandung Email: irfannaufalabdurahman@gmail.com

## ABSTRAK
Panel  Cross  Laminated  Timber  (CLT)  merupakan  rekayasa  kayu  dengan penyusunan  kayu  dengan  arah  bersilangan  90 °. Material  kayu  yang  digunakan yaitu kayu Sengon dan kayu Jabon. Pembuatan panel CLT menggunakan perekat Polyvinyl Acetate, Cross-linker, dan Lateks Karet Alam dengan perbandingan 1:1 untuk  base  dan  15%  untuk  katalisator.  Tujuan  dari  penelitian  ini,  untuk mengetahui kinerja panel CLT kayu Sengon dan kayu Jabon terhadap beban tekan dan geser. Pembuatan panel CLT dilakukan dengan menggunakan kempa dingin dan  dimensi  panel  CLT  yang  digunakan  yaitu  950mm ∗ 950mm ∗ 120mm.  Hasil pengujian eksperimental pada benda uji small clear, didapatkan bahwa kayu jabon dan kayu sengon masuk kedalam kelas kuat V. Kapasitas tekan panel CLT kayu Sengon  lebih  kuat  dibandingkan  CLT  Jabon  yaitu  12,196  MPa  dengan  defleksi 10,51 mm dan kapasitas tekan panel CLT Kayu Jabon 9,572 MPa dengan defleksi 2,67. Pada pengujian kuat geser Panel CLT kayu Sengon menghasilkan nilai kuat geser lebih baik dari pada CLT kayu Jabon sebesar 0,09 MPa, dan kuat geser CLT kayu Jabon 0,089 MPa.
Kata kunci : cross laminated timber, perekat, kuat tekan, kuat geser, defleksi.

## ABSTRACT
Cross  Laminated  Timber  (CLT)  Panel  Is  wood  engineering  with  wood’s arrangement cross direction 90°. Wood materials used Sengon and Jabon. Making CLT  panels  using  Polyvinyl  Acetate,  Cross-linker,  and  Natural  Rubber  Latex adhesives with a ratio of 1:1 for base and 15% for catalyst. The purpose of this research  is  to  know  the  performance  of  Sengon  and  Jabon  wood  CLT  panels against press and shear load. CLT panel is made by used cold press processed and the CLT panel dimensions used is 950mm ∗ 950mm ∗ 120mm. The results of small clear test object, found that Jabon wood and sengon wood were included in the strong V class.The compressive capacity of Sengon wood CLT panel is stronger than  Jabon  CLT  which  is  12.196  MPa  with  10.51  mm  deflection  and  the compressive capacity of Jabon CLT panel is 9.572 MPa with a deflection of 2.67. The  shear  strength  testing  of  Sengon  wood  CLT  Panel  produces  better  shear strength than Jabon wood. Shear strength Sengon’s CLT is 0.089 MPa and Jabon’s CLT is 0.128 MPa.
Keywords : cross laminated timber, glue, compression strength, shear strength, deflection.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  penduduk  terbesar  ke  empat  di  dunia.  Diprediksi menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 262 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk harus sebanding dengan ketersediaan tempat tinggal. Indonesia masih memiliki kesenjangan antara kebutuhan tempat tinggal dan ketersediaan tempat tinggal atau  rumah.  Besar  kesenjangan  tersebut  pada  tahun  2015  mencapai  11.459.875  rumah tangga (PPDPP, 2018).
Dengan adanya masalah diatas, dibutuhkan percepatan dalam pembangunan perumahan atau tempat tinggal bagi masyarakat. Teknologi konstruksi saat ini terus berkembang, dalam waktu yang  singkat  suatu  bangunan  dapat  selesai  dengan  cara  fabrikasi  material  menjadi  panel- panel. Proses konstruksi di lapangan hanya tinggal menyusun dengan sedemikian rupa.
Adanya isu green building harus diperhatikan juga, dari segi material harus ramah lingkungan dan memenuhi kekuatan yang dibutuhkan. Kayu merupakan salah satu material yang ramah lingkungan.  Kayu  juga  merupakan  sumber  daya  yang  dapat  diperbaharui  ( Renewable resource)  secara  terus  menerus  untuk  jangka  waktu  yang  lama.  Di  Indonesia  kayu  dapat tumbuh dengan cepat dan mampu tumbuh dimana-mana. Oleh sebab itu, kayu  berpotensi digunakan sebagai material konstruksi bangunan.
Kemajuan teknologi konstruksi kayu membuat kayu dapat menjadi susunan panel yang pada saat konstruksi nya hanya tinggal menyambungkan dan menyusun panel-panel menjadi suatu bangunan  yang  utuh.  Salah  satu  rekayasa  kayu  dengan  bentuk  panel  adalah  panel cross laminated  timber  (CLT).  Panel  tersebut  tersusun  dari  susunan  kayu  yang  menyilang  dan direkatkan dengan teknik laminasi menggunakan zat perekat.
Tujuan penelitian ini membahas tentang kinerja panel Cross laminated timber yang tersusun dari dari jenis kayu kayu Sengon dan kayu Jabon. Kinerja yang ditinjau merupakan kuat tekan dan  kuat  geser  panel  CLT  kayu  Sengon  dan  panel  CLT  kayu  Jabon  yang  memiliki  dimensi 950mm ∗ 950mm ∗ 120mm.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Kayu
Kayu merupakan suatu bahan konstruksi bangunan yang berasal dari alam yaitu tumbuhan. Sebagai  material  konstruksi  pertama  konstruksi  kayu  pada  masa  lalu  hanya  berdasarkan kepada pengalaman dan intuisi semata, sekarang semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan berkembangnya  pula  teori  untuk  konstruksi  bangunan,  maka  ilmu  teknik  konstruksi  kayu mengalami  transisi  dari  yang  berasal  ilmu  pertukangan  semata  menjadi  ilmu  pengetahuan berdasarkan perhitungan matematis yang sudah lama dipergunakan pada material konstruksi seperti beton dan baja (Yap, K. H. F., 1964).

## 2.2 Kayu Sengon
Kayu Sengon ( Paraserianthes Falcataria) merupakan jenis kayu yang umumnya bersifat ringan, lunak sampai agak lunak. Warna kayu terasnya berwarna putih sampai coklat muda pucat atau kuning muda sampai coklat kemerahan. Kerapatan kayu Sengon berkisar antara 230 kg/m 3 sampai 500 kg/m 3 pada kadar air 12% − 15%. Kayu Sengon memiliki serat lurus dan saling bertautan serta memiliki tekstur yang cukup kasar tetapi seragam. Daya tahan kayu Sengon rata-rata dapat bertahan selama 0,5 − 2,1 tahun. Kayu Sengon juga tidak tahan lama ketika digunakan  di  tempat  terbuka  serta  sangat  rentan  terhadap  serangan  serangga  dan  jamur, namun ketahanan kayu Sengon dapat dimodifikasi menjadi lebih baik dengan cara memberi
Kajian Eksperimental Sifat Mekanik Panel Cross Laminated Timber Kayu Sengon dan Kayu Jabon
bahan pengawet pada kayu Sengon sehingga kayu Sengon akan bertahan didaerah beriklim tropis. Kayu Sengon dapat dipergunakan sebagai bahan konstruksi ringan seperti langit-langit, bahan baku triplex, kayu lapis, panel, dan cabinet (Krisnawati, H., et al., 2011).

## 2.3 Kayu Jabon
Kayu Jabon yang memiliki nama botani Anthocephalus Chinensis memiliki ciri yaitu pada kayu teras berwarna putih semu-semu kuning muda dengan tekstur kayu agak halus sampai agak kasar. Arah serat kayu Jabon yaitu lurus dengan permukaan kayu mengkilap.
Sifat fisis yang dimiliki oleh kayu Jabon biasa nya memiliki berat jenis antara 0,29 − 0,56 dan kelas  kuat  yaitu  kelas  III − IV.  Keawetan  kayu  Jabon  dimasukan  kedalam  kelas  awet  V (Martawijaya, A., et al., 1989).

## 2.4 Penggolongan Mutu Kayu
Penggolongan kayu secara visual dapat dilakukan menggunakan hasil pengukuran berat jenis. Nilai berat jenis tersebut kemudian menghasilkan nilai modulus elastisitas kayu yang  dapat dilanjutkan untuk menentukan kelas kuat kayu berdasarkan Tabel 1 menurut SNI 7973:2013.
Tabel 1. Nilai Desain Acuan dan Modulus Elastisitas Acuan
Kode Mutu 𝒇 𝒃 [MPa] 𝒇 𝒕 [MPa] 𝒇 𝒄 [MPa] 𝒇 𝒗 [MPa] 𝒇 𝒄˪ [MPa] 𝑬 [MPa] 𝑬 𝒎𝒊𝒏 [MPa] E25 26,0 22,9 22,9 3,06 6,11 25.000 12.500 E24 24,4 21,5 21,5 2,87 5,74 24.000 12.000 E23 23,2 20,5 20,5 2,73 5,46 23.000 11.500 E22 22,0 19.4 19,4 2,59 5,19 22.000 11.000 E21 21,3 18,8 18,8 2,50 5,00 21.000 10.500 E20 19,7 17,4 17,4 2,31 4,63 20.000 10.000 E19 18,5 16,3 16,3 2,18 4,35 19.000 9.500 E18 17,3 15,3 15,3 2,04 4,07 18.000 9.000 E17 16,5 14,6 14,6 1,94 3,89 17.000 8.500 E16 15,0 13,2 13,2 1,76 3,52 16.000 8.000 E15 13,8 12,2 12,2 1,62 3,24 15.000 7.500 E14 12,6 11,1 11,1 1,48 2,96 14.000 7.000 E13 11,8 10,4 10,4 1,39 2,78 13.000 6.500 E12 10,6 9,4 9,4 1,25 2,50 12.000 6.000 E11 9,1 8,0 8,0 1,06 2,13 11.000 5.500 E10 7,9 6,9 6,9 0,93 1,85 10.000 5.000 E9 7,1 6,3 6,3 0,83 1,67 9.000 4.500 E8 5,5 4,9 4,9 0,65 1,30 8.000 4.000 E7 4,3 3,8 3,8 0,51 1,02 7.000 3.500 E6 3,1 2,8 2,8 0,37 0,74 6.000 3.000 E5 2,0 1,7 1,7 0,23 0,46 5.000 2.500 (Sumber: SNI 7973:2013)

## 2.5 Cross Laminated Timber
Cross  laminated  timber  (CLT)  merupakan  salah  satu  produk  kayu  rekayasa  yang  dibentuk dengan cara menyusun sejumlah lapisan kayu yang dikenal sebagai lamina secara bersilangan satu sama lainnya dan kemudian direkatkan.
CLT diharapkan  produk  yang  akan  berperan  penting  dalam  penggunaan  masa  depan  kayu pada konstruksi lantai tunggal atau gedung bertingkat. Panel CLT dapat digunakan sebagai panel penyusun dinding dan panel penyusun pelat lantai.  Penelitian uji dinding geser panel CLT dengan material jenis kayu Sengon, kayu Mindi dan Kayu nangka serta dilakukan dengan penyusunan  lima  lapis  yang  menggunakan  perekat  isosianat  didapatkan  hasil  bahwa  nilai
kekuatan dan kekakuan dinding CLT masing-masing jenis kayu adalah 129.360 N dan 7.388 N/mm, 117.600 N dan N/mm, 146.020 N dan 9.402 N/mm (Muthmainnah, et al., 2013).

## 2.6 Perekat
Perekat mentransfer dan mendistribusikan beban antar komponen, sehingga meningkatkan kekuatan dan kekakuan produk  kayu. Transfer  tegangan yang efektif dari satu anggota ke anggota  lainnya  tergantung  pada  kekuatan  ikatan,  dengan  demikian,  kinerja  sambungan tergantung pada seberapa baik faktor-faktor kompleks yang berkontribusi terhadap sifat-sifat individual (kayu, perekat, dan daerah interfase kayu dan perekat).
Untuk kekuatan ikatan perekat maksimum, perekat cair harus membasahi permukaan kayu, mengalir di atas dan menembus ke dalam kayu. Molekul perekat harus bersentuhan langsung dengan  molekul  kayu  untuk  memberikan interlock  mekanik  terbaik  dan  tarik  antarmolekul antara perekat dan kayu (Haygreen, J., & Bowler, J., 2010). Perekat kayu dapat dikategorikan sesuai dengan kinerja struktur dan kebutuhan kondisi lingkungan seperti terlihat pada Tabel 2 .
Tabel 2. Klasifikasi Perekat Sesuai Dengan Kinerja Struktur Integrasi Struktur Lingkungan Layan Tipe Perekat Struktural Eksterior penuh Phenol-formaldehyde Resorcinol-formaldehyde Phenol-resorcinol-formaldehyde Emulsion polymer isocyanate Melamine-formal dehyde Isocyanate Eksterior terbatas Melamine-urea-formaldehyde Epoxy Polyurethane Semi struktural Eksterior terbatas Cross-linked poly(vinyl acetate) Cross-linkes soybean Non struktural Interior Poly(Vinyl acetate) Animal Elastomeric contruction Elastomeric contact
Hot-melt
Strach
(Sumber: Haygreen, et al., 2010)

## 3. METODE PENELITIAN
Bahan yang digunakan adalah kayu Sengon dan Kayu Jabon dengan kadar air rata-rata kurang dari  15%  dan  dimensi  900mm ∗ 90mm ∗ 40mm.  Perekat  yang  digunakan  bersumber  dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Biomaterial. Perekat tersebut terdiri dari 3 jenis perekat,  yaitu  PVA  ( polyvinyl  acetate),  LKA  (Lateks  Karet  Alam),  dan  Crosslinker.  Ketiga perekat tersebut kemudian di campur dengan komposisi perbandingan adalah 1:1 antara LKA dengan PVA, selanjutnya dicampur crosslinker sebesar 15% dari LKA dan PVA.
Pembuatan  benda  uji  dilakukan  dengan  cara  melabur  perekat  ke  permukaan  kayu  dengan jumlah kayu 11 buah batang perlapisan. Lapisan CLT yang dibuat terdiri dari tiga buah lapis dengan sistem kempa dingin seperti pada Gambar 1 .
Kajian Eksperimental Sifat Mekanik Panel Cross Laminated Timber Kayu Sengon dan Kayu Jabon

## Gambar 1. Proses pengempaan panel CLT
Pengujian panel CLT dilakukan di laboratorium struktur menggunakan mesin universal testing machine (UTM) dengan kapasitas 250 ton-f. Setting pengujian kuat tekan panel CLT dapat dilihat pada Gambar 2 dan pengujian kuat Geser dapat dilihat pada Gambar 3 .
Gambar 2. Setting pengujian kuat tekan panel CLT
Gambar 3. Setting pengujian kuat geser panel CLT

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Karakteristik Kayu
Berdasarkan  pengujian  berat  jenis  kayu,  kayu  Jabon  masuk  kedalam  mutu  E5 − E6.  Dari beberapa  pengujian  mekanik  kayu  yang  dilakukan  kayu  Jabon  menghasilkan  beberapa properties seperti yang terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 .
Tabel 3. Kekuatan Kayu Jabon Kuat Lentur Kuat Tekan Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Kuat Tarik Kuat Tarik Tegak Lurus Serat Kuat Geser [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 27,638 13,68 3,904 16,857 0,874 3,654
Sedangkan kayu Sengon masuk kedalam mutu E6 dengan kekuatan kayu sebagai berikut:
Tabel 4. Kekuatan Kayu Sengon Kuat Lentur Kuat Tekan Kuat Tekan Tegak Kurus Serat Kuat Tarik Kuat Tarik Tegak lurus Serat Kuat Geser [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 28,24 18,074 6,192 35,809 1,614 4,880
Setelah  melihat  hasil  pengujian,  kayu  Sengon  memiliki  kekuatan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan kekuatan kayu Jabon.

## 4.2 Perbandingan Kuat Geser Kayu Solid dengan Kuat Geser Perekat
Perekat yang digunakan merupakan produk penelitian LIPI yaitu polyvinyl acetate, cross-linker dan  Lateks  Karet  Alam.  Menurut  tabel  klasifikasi  perekat,  perekat  tersebut  merupakan campuran  yang  tergolong  kedalam  jenis  perekat  semi-struktural  dan  non-struktural. Perbandingan kuat geser kayu dengan kuat geser perekat dapat dilihat pada Tabel 5 .
Tabel 5. Tabel Kuat Geser Kayu Solid Dan Kuat Geser Perekat
Kuat Geser Kayu Jabon Solid Kuat Geser Kayu Sengon Solid Kuat Geser Perekat Kayu Jabon Kuat Geser Perekat Kayu Sengon [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 3,252 4,372 1,436 2,106
Dari hasil pengujian kuat geser kayu solid lebih besar dari pada kuat geser kayu yang diberi perekat.  Pada  pengujian  rekatan  lem,  kedua  jenis  kayu  tidak  mengalami  kerusakan  pada bagian  kayu,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ikatan  antara  kayu  dengan  perekat  tidak mengikat dengan baik. Hal tersebut bisa terjadi akibat adanya zat ekstraktif kayu yang dapat menghalangi proses penetrasi dan pematangan perekat serta keadaan permukaan kayu yang direkat.  Presentase  kekuatan  perekat  yaitu  44%  kekuatan  dari  kayu  solid  Jabon  dan  48% kekuatan dari kayu solid Sengon.

## 4.3 Perbandingan Sifat Mekanik Panel CLT Kayu Jabon dan Kayu Sengon
Perbandingan hasil pengujian kuat tekan panel CLT dapat dilihat pada Tabel 6 serta grafik pengujian dan benda uji hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5 .
Kajian Eksperimental Sifat Mekanik Panel Cross Laminated Timber Kayu Sengon dan Kayu Jabon

## Tabel 6. Hasil Pengujian Kuat Tekan Panel CLT
Jenis Kayu Beban Maksimum Defleksi Kuat Tekan [N] [mm] [MPa] Jabon 1.109.000 2,67 9,752 Sengon 1.387.000 10,51 12,196 (a) (b)
Gambar 4. Grafik hubungan beban dengan defleksi pengujian tekan panel
(a) CLT Sengon dan (b) CLT Jabon
(a)
(b)
Gambar 5. Bentuk keruntuhan panel CLT pada pengujian kuat tekan panel (a) CLT Sengon dan (b) CLT Jabon
Perbandingan hasil pengujian kuat geser panel CLT dapat dilihat pada Tabel 7 serta grafik pengujian dan benda uji hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7.
Tabel 7. Hasil Pengujian Kuat Geser Panel CLT Jenis Kayu Beban Maksimum Luas Bidang Geser Kuat Geser [N] [mm 2 ] [MPa] Jabon 114.500 902.500 0,089 Sengon 115.500 902.500 0,09
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 0 5 10 15 20 Lo ad (N ) Defleksi (mm) 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 0 1 2 3 Lo ad (N ) Defleksi (mm)
(a)
(b)
Gambar 6. Grafik hubungan beban dengan defleksi panel
(a) CLT Jabon dan (b) CLT Sengon (a) (b)
Gambar 7. Bentuk keruntuhan panel CLT pada pengujian kuat geser panel (a) CLT Jabon dan (b) CLT Sengon
Analisa kuat geser panel CLT mengacu kepada peraturan SNI tentang pengujian dinding batu- bata  dan,  dimana  perhitungan  tegangan  geser  merupakan  beban  maksimum  dibandingkan dengan luas area yang mengalami pergeseran. Dalam kasus ini seluruh bidang dinding CLT mengalami  pergeseran  sehingga  luas  bidang  yang  bergeser  merupakan  luas  permukaan dinding CLT.
Dari hasil pengujian kuat tekan dan kuat geser panel CLT menunjukan bahwa panel CLT kayu Sengon lebih kuat dibandingkan dengan Panel CLT kayu Jabon hal tersebut dikarenakan kayu Sengon memiliki mekanik properties kayu lebih baik dari pada kayu Jabon seperti yang telah dilakukan  pada  pengujian benda  uji  kecil  (small  clear  speciment).  Selain  itu,  kayu  Jabon memiliki penampang yang tidak lurus atau memuntir hal tersebut terjadi karena adanya proses pengeringan dengan penguapan yang tidak merata dan adanya faktor kerapatan kayu yang rendah  sehingga  terjadi  cacat  memuntir.  Cacat  tersebut  dapat  mempengaruhi  proses pengeleman pada saat dilakukan pengempaan.
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 0 2 4 Lo ad ( N ) Defleksi (mm) Defleksi Arah Vertikal Defleksi Arah Horizontal 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 0 2 4 Lo ad (N ) Defleksi (mm) Defleksi Arah Vertikal Defleksi
Arah Horizontal

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis beberapa pengujian sifat fisik dan mekanik kayu dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan nilai modulus elastisitas acuan kayu Jabon masuk kedalam mutu E5 dan kayu Sengon masuk kedalam mutu E5 − E6.
2. Dari pengujian kuat geser perekat didapat nilai tegangan geser perekat untuk kayu Jabon yaitu 1,436 MPa dan  kuat  geser perekat  pada kayu Sengon 2,106  MPa. Nilai kuat geser perekat tersebut berbeda dan dapat terjadi akibat adanya zat ekstraktif kayu yang dapat menghalangi  proses  penetrasi  dan  pematangan  perekat  serta  keadaan  permukaan  kayu yang direkat.
3. Hasil  pengujian  kuat  geser  kayu  solid  lebih  besar  dibandingkan  kuat  geser  perekat. Presentase kekuatan perekat yaitu 44% kekuatan dari kayu solid Jabon dan 48% kekuatan dari kayu solid Sengon.
4. Besar nilai kuat tekan panel CLT kayu Jabon sebesar 9,752 MPa dan kuat tekan panel CLT kayu Sengon sebesar 12,196 MPa.
5. Kuat geser kayu Jabon memiliki nilai lebih besar yaitu 0,089 MPa, sedangkan kuat geser panel CLT kayu Sengon memiliki kuat geser 0,09 MPa.
6. Dari hasil pengujian kuat tekan dan kuat geser panel CLT menunjukan bahwa panel CLT kayu  Sengon  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  Panel  CLT  kayu  Jabon  hal  tersebut dikarenakan kayu Sengon memiliki properties kayu lebih baik dari pada kayu Jabon seperti yang telah dilakukan pada pengujian benda uji kecil (small clear specimen test).

## 6. SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  kesimpulan  yang  diperoleh  maka  penyempurnaan  dan kesinambungan penelitian pada tahap selanjutnya disarankan:
1. Perlu  dilakukannya  variasi  penggunaan  jenis  perekat  agar  terjadi  perbedaan  pengaruh penggunaan perekat.
2. Perlu dilakukannya variasi jumlah lapisan kayu CLT agar dapat menentukan jumlah lapis optimal pada penggunaan panel CLT.
3. Perlu dilakukan pengujian kuat lentur panel kayu CLT.
4. Perlunya  pembuatan  dan  pengujian  panel  CLT  dengan  material  kayu  penyusun  yang berbeda.

## 7. UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  Dr.  Maryoko  Hadi  selaku  kepala  balai  sains  bangunan  yang  telah memberikan  kesempatan  dan  mendanai  untuk  melakukan  penelitian  di  Pusat  Litbang Perumahan dan Permukiman.

## DAFTAR RUJUKAN
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2013). SNI  7973:2013  tentang  Spesifikasi  Desain  untuk Konstruksi Kayu. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Haygreen, J., & Bowler, J. (2003). Forest Products and Wood Science: An Introduction (Fourth Edition ed.). Iowa: Iowa State Press.
Krisnawati,  H.,  Varis,  E.,  Kallio,  M.,  &  Kanninen,  M.  (2011). Paeaserianthes  Falcataria  (L.) Nielsen. Bogor: CIFOR.
Martawijaya, A., Kartasujana, I., Mandang , Y. I., Prawira, S. A., & Kadir, K. (1989). ATLAS KAYU INDONESIA. Bogor: Departemen Kehutanan.
Muthmainnah,  Sadiyo,  S.,  &  Karlinasari, L.  (2014).  Evaluasi  Pengujian  Dinding  Geser  Panel Cross Laminated Timber (CLT) dari Tiga Jenis Kayu Rakyat. J. ForestSaint, 99-109. PPDPP.  (2018,  Maret  30). Data  Backlog  Kepemilikan  Rumah.  Dipetik  Maret  20  dari  Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan: http://ppdpp.id/data-backlog/
Yap, K. H. F. (1964). Konstruksi Kayu. Bandung: Binacipta.